-30- 



Mineralogie. 



Mit dem Gehalt an Pargasitsubstanz wächst der Auslöschungswinkel, 

 «dagegen wird die Doppelbrechung kleiner. 



Tabelle III. Neu ausgeführte Analysen. 





I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



VIII. 



Si O2 . . . 



47,17 



58,22 



56,38 



56,01 



54,75 



48,38 



39,60 



39,90 



TiOg. . • 













0,05 



2,50 





AI, O3 . . 



1,00 



1 37 



1,23 



0 14 



2,23 



10.83 



18,51 



17,03 





1,12 



0,04 



0,15 



2,14 



0,85 



0,76 



5,50 



4,14 



Fe 0 . . . 



43,40 



0,61 



5,26 







1,49 



1,56 



2,26 



4,00 



MnO. . . 



0,08 



0,04 



0,30 



5,81 



0,15 



0,04 



0,74 



0,23 



€aO . . . 



1,90 



12,95 



12,41 



8,29 



11,36 



12,24 



12,57 



12,70 



MgO. . . 



2,61 



23,97 



21,74 



20,99 



22,54 



20,78 



14,11 



14,39 



i\.2 



0 r»7 



0,04 



0,22 



0 4.7 



1,10 



1,38 



1,87 



2,19 



Na^O . . 



0,47 



0,24 



0,48 



3.69 



2,40 



2,69 



2,58 



2,51 



H., 0 . . . 



2,22 



2,17 



1,96 



1,94 



2,16 



0,91 



0,26 



0,48 



F,. . . . 



0,07 



0,17 



0,09 



0,18 



0,85 



1,82 



0,10 







100,11 



99,82 



100,22 



99,66 



99,88 



101,44 



100,67 100,47 



O^F^ . 



0,08 



0,07 



0,04 



0,07 



0,38 



0,76 



0,04 





Sa. . . . 



100,08 



99,75 100,18 



99,59 



99,50 100,68 



100,63 





Spez. Gew. 



3,528 



2,980 



3,044 



3,044 



3,027 



3.095 



3/206- 



-3,211 



+ 0,01 - 3,043 



I. Grünerit von La Malliere bei Collobrieres, Dep. du Var. 

 II. Tremolit, Schweiz. 



III. Aktinolith vom Greiner im Zillertal. 



IV. Richterit, Längban, Schweden. 



V. Hornblende, Rüssel, St. Lawrence Co. N. Y. (Mittel aus zwei Be- 

 stimmungen). 

 VI. Pargasit, Pargas. 

 VII. und VIII. Hornblende, Lukow (Analytiker: H. F. Hanusch). 



Dispersion der Achsen bei Pargasit : Achse A n deutlich ; 



Achse B o ^ t» um die Mittellinie a ; bei Tremolit : Achse A sehr 

 schwach; Achse E q'^v deutlich, wodurch sich ein leichtes Unterscheidungs- 

 mittel zwischen Pargasit und Tremolit ergibt. 



Das spezifische Gewicht steigt mit dem Gehalt an Pargasitsubstanz : 

 Tremolit (Schweiz) = 2,980; Tremolit (Pierrepont) = 2,997; Tremolit 

 (Gouverneur) = 3,006; Tremolit (Edenville) = 3,019; Tremolit (Rüssel) 

 = 3,034; Hornblende (Pargas) = 3,095; Hornblende (Grenville) = 3,095 

 -3,110. 



In der Reihe Tremolit — Pargasit wirkt der Tonerdegehalt entgegen- 

 gesetzt wie in der Glaukophanreihe , wo mit zunehmendem Al-Gehalt die 

 Auslöschungsschiefe und der Achsenwinkel um a klein werden. Aus der 

 Glaukophanreihe wurde nur der Gastaldit näher optisch untersucht (vergl. 

 die Tabelle). 



